## KINERJA PENYEDIA JASA DALAM PENGENDALIAN MUTU
PEKERJAAN CEMENT TREATED RECYCLING BASE PADA PAKET PENINGKATAN JALAN LINGKAR LUAR MUARA TEWEH

## Bambang Raharmadi
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Email : raharmadibambang@gmail.com

## ABSTRACT
Quality control is one factor supporting the success of the implementation of the results of the work in the field, especially the implementation of road construction. To get  the  quality  of  materials  and  execution  of  technical  specifications  which  meet  the requirements  of  many  things  that  must  be  considered,  especially  human  resource capabilities  truly  professional  in  managing  the  quality  management  and  adequate laboratory equipment. Ability, skill and adequate equipment in the testing and reporting right  is  the  key  to  success  in  quality  control.  This  study  aims  to  determine  the performance  of  service  providers  in  quality  control  work  Recycling  Cement  Treated Base (CTRB) in the implementation in the field.
The procedures performed in the implementation of quality control is to make the mixture  work  plan  (JMF)  and  testing  during  implementation  of  the  work.  Quality control consisted of testing material old road / existing with cement content of 7% of the dry  weight  to  determine  the  physical  properties  and  mechanical  by  examiners  grading grain,  the  limits  of  Atterberg,  compaction  modified  and  robust  press  is  free  (UCS)  in laboratory and experimental field compaction and density testing field with Sand Cone of sta 0 + 000 s / d 1 + 900.
The  test  results  of  material  CTRB  to  test  grain  size  distribution  of  recycled materials  JMF  and  during  the  implementation  of  all  eligible  permitted,  including  the CL-ML  ie  silt  is  not  organic,  clay  kepasiran  with  plasticity  low  based  on  land classification system USCS while according to the soil classification system AASHTO included  in  group  A-4  ie  silt  loam  soil  with  low  plasticity.  JMF  in  the  laboratory obtained  dmax  2.135  t  /  m3  optimum  moisture  content  of  7.80%  and  for  the implementation  of  dmax  obtained  2.130  t  /  m3  optimum  moisture  content  of  7.90%. JMF UCS7hr 30.371 kg / cm2 and during the execution of all the test results showed ≥ 30  kg  /  cm2  eligible.  Compaction  experiments  for  the  results  of  Test  pit  and  density CTRB in the field using sand cone method with the results of the solid thick 30.30 cm ≥ 30  cm  of  thick  design  with  a  degree  of  field  density  100.35%>  95%  meet  the requirements. CTRB density in the field using sand cone test compaction method for the implementation  of  all  the  results  obtained  degrees  density  of>  95%  qualified
Keywords: Performance, Service Provider, Quality Control, CTRB

## 1. Pendahuluan
Pada  tahun  anggaran  2015  di  program  Paket  Peningkatan  Jalan  Lingkar  Luar Muara  Teweh  dilaksanakan  berdasarkan  kontrak  nomor  620/BM-KTRK/II/2015/063 tanggal  10  Pebruari  2015  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Perkasa  Pembangunan  Jaya  dan konsultan  supervisi  PT.  Ciptajasa  Gita  Pratama  dengan    sumber  dana  APBD  Provinsi Kalimantan Tengah. Panjang efektif penanganan adalah 1,900 Km ( HRS-Base ). Waktu pelaksanaan  adalah  210  (Dua  Ratus  Sepuluh)  hari  kalender  dan  waktu  pemeliharaan adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
Kondisi existing struktur permukaan perkerasan jalan Lingkar Luar Muara Teweh bervariasi  adalah  HRS-Base  (rusak  spot-spot),  lapen  (rusak  spot-spot)  dan  tanah (agregatnya  tergerus)  yang  sudah  mengalami  kerusakan  dimana  dapat  dikategorikan sebagai kerusakan tingkat sedang sampai rusak parah.
Untuk penanganan memperbaiki kerusakan perkerasan jalan lama dengan metode recycling atau daur ulang yang akan mengurangi pemakaian material baru, perlindungan sumber  daya  alam,  penghematan  sumber  daya  dan  penghematan  biaya  konstruksi. Untuk  mencapai  hasil  pelaksanaan  yang  optimal  sesuai  dengan  spesifikasi  teknik  dan syarat-syarat teknis dituntut kinerja penyedia jasa yang profisional dalam pengendalian mutu.
Dengan  pengendalian  mutu  yang  baik  dan  dapat  memberikan  pelayanan  sesuai dengan  umur  rencana.  Untuk  mendapatkan  mutu  bahan  dan  pelaksanaan  yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknik banyak hal  yang harus diperhatikan, terutama kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  benar-benar  profisional  dalam  mengelola manajemen  mutu.  Kemampuan  atau  keterampilan  melakukan  pengujian  dan  pelaporan yang benar merupakan kunci kesuksesan dalam pengendalian mutu.
Dalam  pengendalian  mutu    pelaksanaan  pekerjaan  Cement CTRB ada  beberapa hal  yang  harus  diperhatikan.Karena  itu,  jika  kepadatan  lapis  pondasi  tidak  mencapai tingkat kepadatan yang dipersyaratan akan berpotensi lebih cepat mengalami kerusakan. Bahkan  akibat  kerusakan  dapat  mempengaruhi  Lapis  Permukaan.  Oleh  karena  itu selama pelaksanaan penyedia jasa harus benar-benar menjaga mutu pelaksanaan dengan di  awasi  oleh  konsultan  supervisi,  agar  dicapai  kualitas  yang  memenuhi  persyaratan spesifikasi teknik sehingga tercapai umur rencana yang diinginkan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  penyedia  jasa  dalam pengendalian  mutu  pekerjaan CTRB dalam  pelaksanaan  di  lapangan  yang  memenuhi pesyaratan spesifikasi teknik agar dicapai hasil yang optimal.

## 2. Kajian Pustaka
Semen  merupakan  bubuk  halus  yang  bila  dicampur  dengan  air  akan  menjadi ikatan  yang  akan  mengeras,  karena  terjadi  reaksi  kimia  sehingga  membentuk  suatu massa yang kuat dan keras, yang disebut hidroulic cement . Menurut Spesifikasi Khusus CTRB dan CTRSB (2010),  semen  yang  digunakan  untuk CTRB dan CTRSB adalah semen  portland  biasa  yang  memenuhi  ketentuan  Standar  Industri  Indonesia  (SII-13- 1977)  semen  tipe  I.  Menurut  Hardiyatmo,  H.C,  (2010),  SNI  03-3438-1994 mensyaratkan semen yang digunakan untuk stablisasi semen adalah semen tipe I, sesuai SII-13-1977.
Air  yang  digunakan  dalam  stabilisasi  tanah-semen  mempunyai  dua  fungsi,  yaitu untuk memungkinkan terjadinya reaksi kimia dengan semen selama proses pengerasan dan  sebagai  bahan  pelumas  antara  campuran  tanah-semen,  sehingga  memudahkan pelaksanaan.
Pada umumnya, semua jenis  air dapat  digunakan untuk  stabilisasi  semen  dan air minum  termasuk  yang  paling  baik.  Akan  tetapi,  air  dengan  kandungan  organik  yang tinggi dapat menyebabkan masalah, sehingga penggunaannya harus dihindari. Hal yang lebih penting, adalah banyaknya air yang diperlukan dalam proses pemadatan, bukan air yang dibutuhkan untuk hidrasi semen (Ingles-Metcalf, 1972). Air yang digunakan dalam pekerjaan  haruslah  air  tawar  dan  bebas  dari  endapan  maupun  larutan  atau  bahan suspensi  yang  mungkin  dapat  merusak  pembuatan CTRB seperti  yang  ditentukan (Spesifikasi Khusus CTRB dan CTRSB ,2010).
Material  Perkerasan  Lama  adalah  material  yang  didaur  ulang  dengan  stablisasi semen umumnya dimanfaatkan dari material yang sudah ada (perkerasan lama/existing) yang digaruk dan dihancurkan hingga lolos saringan 11/2  inci  (37,50 mm) untuk  lapis pondasi. Material pekerasan lama harus bebas dari benda/zat organik yang mengganggu hidrasi  dari  semen  porland  dan  mempunyai  nilai  plastisitas  indeks  (IP)  maksimum adalah sebesar 10% (Spesifikasi Khusus  CTRB dan CTRSB ,2010).
Material  Tambahan  menurut  Pedoman  Konstruksi  dan  Bangunan  Pelaksanaan Daur  Ulang  Perkerasan  Jalan  dengan  Semen  Dicampur  Di  tempat  (2010),  agregat
tambahan  dapat  berupa  batu  pecah,  kerikil  pecah  atau  kombinasi  dari  beberapa  bahan ini  yang  memenuhi  persyaratan  yang  terdiri  dari  agregat  kasar  dan  halus.  Material tambahan  ini  dimaksudkan  apabila  gradasi  material  perkerasan  jalan  lama  tidak memenuhi persyaratan atau kebutuhan material untuk pekerjaan CTRB kurang.
Agregat  kasar  yang  tertahan  pada  saringan  no.  8  (2,36  mm)  dapat  terdiri  atas batu pecah, kerikil pecah yang keras, awet dan bersih dan harus disiapkan dalam ukuran nominal. Ukuran nominal maksimum adalah satu saringan yang lebih kecil dari saringan pertama dengan bahan tertahan kurang dari 10%. Agregat kasar harus mempunyai nilai angularitas dan abrasi seperi yang disyaratkan dalam spesifikasi agrgat kasar.
Agregat  halus  dari  sumber  manapun,  harus  terdiri  atas  penyaringan  batu  pecah dan lolos saringan No. 8 (2,36 mm) yang bersih, keras, bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya atau nilainya setara dengan pasir, agregat halus minimal memiliki niai 50% dan Indeks Plastisitas 6%.
Material  gabungan  adalah  material  dari  perkerasan  lama  di  gabung  dengan material tambahan dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Pengujian Distribusi Ukuran Butir
Distribusi  ukuran butir adalah  pengelompokan besar butir analisa agregat  kasar dan agregat  halus  menjadi  komposisi  gabungan  yang  ditinjau  berdasarkan  saringan  dan menurut  Pedoman  Konstruksi  dan  Bangunan  Pelaksanaan  Daur  Ulang  Perkerasan Jalan dengan Semen Dicampur Di tempat (2010).
- Sistem Klasifikasi Tanah Berdasarkan Unified Soil Classification System (USCS). Sistem  ini  diperkenalkan  oleh  Cassagrande  tahun  1942  yang  selanjutnya disempurnakan  oleh  Unites  States  Bureau  Of  Reclamation  (USBR) tahun  1952.
Sistem  ini  mengelompokkan  tanah  dalam  dua  kelompok  besar,  yaitu  tanah  berbutir kasar ( coarse-grained-soil ) dan tanah berbutir halus ( fine-grained-soil ).
Sistem  Klasifikasi  Tanah  American  Association  of  State  Highway  and Transportation Official ( AASHTO ) membagi tanah kedalam 8 kelompok, A-1 sampai A-8 termaksud sub-subkelompok.
Cement Treated Recycling Base ( CTRB ) adalah teknologi stabilisasi pondasi jalan dengan sistem daur ulang pada perkerasan jalan lama yang telah rusak ditambah bahan semen  sehingga  dapat  dipergunakan  kembali  sebagai  pondasi  perkerasan  jalan  dengan nilai  struktur  yang  lebih  tinggi.    Menurut  Hardiyatmo  (2010),  Stabilisasi  dengan
menggunakan bahan tambah atau sering juga disebut stabilisasi kimiawi bertujuan untuk memperbaiki  sifat-sifat  teknis  tanah,  dengan  cara  mencampur  tanah  dengan menggunakan bahan tambah dengan perbandingan tertentu.
- Pengujian Pemadatan Berat Laboratorium
Pemadatan  adalah  suatu  proses  memadatnya  partikel  tanah  sehingga  terjadi pengurangan  volume  udara  dan  volume  air  dengan  memakai  cara  mekanis. Dilaboratorium menggunakan pengujian berat yang disebut dengan uji Proctor.
- Uji Kuat Tekan Bebas ( UCS )
Pengujian ini dilakukan di laboratorium untuk menghitung kekuatan geser tanah. Uji ini  mengukur  seberapa  kuat  tanah  menerima  kuat  tekan  yang  diberikan  sampai sampel tanah berbentuk silinder yang bebas bagian sampingnya tersebut terpisah dari butiran-butirannya (pecah) juga mengukur regangan tanah akibat tekanan.
- Pengujian Pemadatan di Lapangan
Uji  sandcone  dilakukan  untuk  menentukan  kepadatan  tanah  di  lapangan  ( γ d )  dan derajat  kepadatan  tanah  dari  tanah  yang  telah  dipadatkan  sebagai  evaluasi  hasil pekerjaan pemadatan.
Penelitian-penelitian  tentang  Cement  Treated  Recycling  Base  ( CTRB )  telah banyak dilakukan sebelumnya lainya, seperti yang dilakukan oleh :
a. Bambang  R  (2015)  judul  “ Meningkatkan  Struktur  Lapis  Pondasi  Perkerasan Lama Dengan Metode Cement Treated Recycling Base”. Dari hasil penelitian untuk perbaikan  material  existing  dicampur  dengan  semen  sangat  berpengaruh  dengan meningkatnya  nilai  Kuat  tekan  bebas  ( UCS )    semula    4,52  kg/cm 2 setelah distabilisasi dengan kadar semen 9,5%  meningkat sangat signifikan menjadi UCS 7hr maksimum  37,55  kg/cm 2 ,  dan  kadar  semen  optimum  ( PC opt )  7,5%  dengan  nilai UCS 7hr optimum 31,00 kg/cm 2 ≥ 30 kg/cm 2 .
b. Anastasia H. Muda (2009) judul “Tinjauan Kuat Tekan Bebas dan Drying Shrinkage Cement  Treated  Recycling  Base ( CTRB )  pada  Rehabilitasi  Jalan  Boyolali  – Kartosuro . Dari  hasil  pengujian  didapat  peningkatan  nilai  Kuat  tekan  bebas  ( UCS ) setelah  distabilisasi  dengan  kadar  semen  5% UCS 7hr menjadi  3,563  Mpa  dan UCS 28hr menjadi 3,849Mpa sedangkan untuk kadar semen 6% UCS 7hr menjadi 3,816 Mpa UCS 28hr menjadi  4,125  Mpa,  maka  dapat  disimpulkan  semakin  tinggi  kadar semen, nilai kuat tekan bebas ( UCS ) semakin besar.

## 3. Metode Pengujian
Pengujian  dilakukan  terhadap  material  jalan  lama  ( existing )  dalam  kondisi terganggu ( disturbed ).
Mulai
Menyiapkan material :
Material Jalan Lama + Tambahan, semen dan Air
Hasil Penelitian
Materaial Jalan Lama + Tambahan : Pengujian Sifat Fisik - Gradasi Butiran - Batas Atterberg
Pengujian Material
Semen PC I  :
- Ikatan Awal - Berat Jenis Air  : - PH Rencana Kerja Campuran
Cement Treated Recycling Base :
Pengujian Sifat Mekanik
- Pemadatan - Kuat Tekan Bebas

## Pengendalian Mutu Lapangan
Cement Treated Recycling Base :
Pengujian Sifat Fisik
- Gradasi Butiran - Batas Atterberg Pengujian Sifat Mekanik - Pemadatan - Kuat Tekan Bebas Pengujian Test Kepadatan Lapangan - Test Kepadatan (Sand Cone)
11,93 % Keterangan : * Agregat Kasar * Tertahan # 200 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ju m la h Pe rse n L olo s (% ) Ju m la h t er ta ha n ( % ) 83,91 76 ,20 63 ,50 50 ,20 38 ,10 25 ,40 19 ,10 12 ,70 9,52 8,35 4,76 2,38 2,00 1,80 1,190 0,840 0,590 0,420 0,297 0,177 0,149 0,074 3' 2 1/2 ' 2' 1 1/2 ' 1' 3/4 ' 1/2 ' 3/8 ' N o. 30 N o. 4 N o. 8 N o. 10 N o. 12 N o. 16 N o. 20 N o. 40 N o. 50 N o. 80 N o. 100 N o. 200
SEDANG KASAR 0,002
0,006 0,01 0,02
0,06 0,1 0,2 0,6 1 2 6 10 60 20 100
HYDROMETER
No. Saringan
Ukuran (in)
0,250 N o. 60 US. STANDARD SIEVE mm 57,84 83,91 95,84 GRADASI CTRB

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Dalam  penelitian  ini  mengulas  tentang  pengendalian  mutu  pekerjaan CTRB terhadap  material  jalan  lama  ( existing )  dalam  kondisi  terganggu  ( disturbed )  dan  yang sudah  distabilisasi  dengan  semen  7%    dengan  pengujian  di  laboratorium  maupun pengujian derajat kepadatan di lapangan dengan dengan Sand Cone .
4.1 Rencana Kerja Campuran CTRB

## 4.1.1 Pengujian Sifat Fisik Material CTRB
a. Semen
Semen yang digunakan tipe I merk Holcim dengan hasil uji berat jenis diperoleh 3,12 gr/cc dan menurut Chaidir Setiawan dkk (2013), ikatan awal 60 menit dan ikatan akhir 270 menit dari hasil pengujian Vicat.
b. Air
Air  yang  digunakan  adalah  air  dari  PDAM  dengan  hasil  uji  PH  5,10, berdasarkan SNI 03-3438-1994 (PH 4,5 – 8,5) memenuhi syarat untuk digunakan dalam CTRB .
c. Materaial Daur Ulang
- Analisa Saringan
Gradasi  ukuran butir material CTRB sangat  penting  dan  salah satu  faktor  yang mempengaruhi  terhadapat  kekuatan.  Berdasarkan  hasil  analisis  uji  distribusi  ukuran butir  dapat  plot  dalam  satu  grafik  logaritmik  terlihat  tren  persentasi  dari  ukuran  butir material yang  seperti pada Gambar 2 berikut :
Gambar 2.  Hasil Uji Distribusi Ukuran Butir Material CTRB
Dari  hasil  pengujian  distribusi  ukuran  butir  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  4 menunjukan  material  untuk  pekerjaan CTRB memenuhi  persyaratan  yang      di  ijinkan, dengan  komposisi  ukuran  butiran  adalah  sebagai  berikut  agregat  kasar  sebesar  57,84%, agregat  sedang  sebesar  26,08%,  agregat  halus  sebesar  16,09  %,  tertahan  #  200  sebesar 11,93%, lolos # 200  sebesar  4,16 %.
Dari analisis pengujian batas-batas Atterberg material CTRB dapat diplot dalam grafik didapat hasil seperti Gambar 3 sebagai berikut :
] CL - ML CL CH LINC OH - MH UPPER LIMIT 20 Sub Group A - 7 - 6 A - 7 - 5 Sub Group - 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 M O IST U R E C O N T EN T ( % ) NUMBER OF BLOWS OMC = 18,90 % 25
Gambar 3.  Hasil Pengujian Batas Cair Material CTRB
Menurut  batas-batas  Atterberg CTRB ini  termasuk  golongan  plastisitas  rendah karena    Plasticity  Index  ( PI )  5,94%    ≤    10%  syarat  yang  ditentukan  (Hicks  2002  dan Spesifikasi Khusus CTRB dan CTRSB ) .
Klasifikasi  Tanah  Sistem USCS berdasarkan  hasil  batas  cair  ( LL )  dan  indeks plastisitas  ( PI ),    yang  diplotkan  dengan  diagram  plastisitas,  termasuk  pada  kelompok CL-ML yaitu  lanau  tak  organik,  lempung  kepasiran  dengan  plastisitas  rendah  dapat dilihat pada Gambar 4 berikut :
8 20 0 0
X Y X Y X Y 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0
1 0 0 1 2 0
B a t a s   C a i r   ( L L )   % C H C L O H - M H M L - O L C L - M L - 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 In d e k P la s ti s it a s (P I) % Batas Cair (LL) % CL-ML CL ML-OL OH-MH CH 0 BATAS ATAS 0 A - 4 A - 6 A - 5 A - 7 -6 A - 7 - 5 Gambar 4. Diagram Plastisitas Tanah Berbutir Halus Sistem USCS
Sumber : Hendarsin (2000)
Berdasarkan  Klasifikasi  Tanah  Sistem AASHTO dan  hasil  pengujian  batas  cair ( LL ) serta indek  plastisitas ( PI ),  yang diplotkan dengan diagram plastisitas, termasuk pada  kelompok A-4 yaitu  lempung  lanau  dengan  plastisitas  rendah  dapat  dilihat  pada Gambar 5 berikut :
- 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 In d e k P la s ti s it a s (P I) % Batas Cair (LL) % 0 A - 4 A - 6 A - 5 A - 7 -6 A - 7 - 5
Gambar 5.  Nilai-nilai Batas Atterberg untuk Subkelompok  A-4, A-5,A-6 dan A-7 Sumber : Hardiyatmo (1996)
4.1.2 Pengujian Sifat Mekanik Campuran CTRB
a. Uji Pemadatan Berat
Hasil uji pemadatan berat (modefier) CTRB kadar semen 7% diperoleh data dapat diplotkan  dalam  satu  grafik  hubungan  antara  kadar  air  dengan  berat  isi  kering  didapat seperti pada Gambar 6 berikut:
Penyelia, Teknisi, 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2 4 6 8 10 12 14 16 B e r at is i k e r in g (t /m 3) Kadar air (%) MDD = 2,135 t/m 3 ZAV O M C = 7, 8 %
Gambar 6.  Hubungan Kadar Air dengan Berat Isi Kering b. Uji Kuat Tekan Bebas ( UCS )
Hasil  uji  kuat  tekan  bebas CTRB diperoleh  data UCS 7hr 30,371  ≥  30  kg/cm 2 memenuhi  syarat  (Spesifikasi  Khusus CTRB dan CTRSB ,  2010).  Hasil  tersebut diplotkan dalam  grafik hubungan antara regangan dan tegangan sehingga didapat  nilai qu maksimum ( UCS ) seperti pada Gambar 7 sebagai berikut :
11,93 % 26,08 % 4,16 % Keterangan : * Agregat Kasar * Tertahan # 200 * Agregat Sedang * Lolos # 200 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 J u m la h Pe rse n L o lo s (% ) J u m la h te rt a h a n (% ) 83,91 76, 20 63, 50 50, 20 38, 10 25, 40 19, 10 12, 70 9, 52 8, 35 4, 76 2, 38 2, 00 1, 80 1, 190 0, 840 0, 590 0, 420 0, 297 0, 177 0, 149 0, 074 3' 2 1/ 2' 2' 1 1/ 2' 1' 3/ 4' 1/ 2' 3/ 8'
N o . 30 N o . 4 N o . 8 N o . 10 N o . 12 N o . 16 N o . 20
N o . 40 N o . 50 N o . 80 N o . 100 N o . 200
LEMPUNG (CLAY) LANAU (SILT) PASIR (SAND) KERIKIL (GRAVEL) HALUS
SEDANG
KASAR 0, 002 0, 006 0, 01 0, 02 0, 06 0, 1 0, 2 0, 6 1 2 6 10 60
20 100 HYDROMETER No. Saringan
Ukuran (in)
0, 250 N o . 60 US. STANDARD SIEVE mm GRADASI CTRB JMF 3 Maret 2015 4 Maret 2015 5 Maret 2015 6 Maret 2015
Regangan Catatan : qu max = 30,371 e = 4,10 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 0 1 2 3 4 5 6 7 Te ga ng an (kg /cm 2 ) kg/cm 2 %
Gambar 7.  Hasil uji Kuat Tekan Bebas CTRB
4.2 Pengendalian Mutu CTRB di lapangan
4.2.1 Pengujian Sifat Fisik Material CTRB
a. Analisa Saringan
Dalam  pengendalian  mutu  untuk  pengujian  analisa  saringan  terhadap  material CTRB sangat penting agar tetap terjaga hasil pelaksanaan yang  memenuhi syarat  yang ditentukan.  Hasil  -  hasil  pengujian  analisa  saringan  selama  pelaksanaan  dapat  plot dalam  satu  grafik  logaritmik  terlihat  tren  persentasi  dari  ukuran  butir  material  yang seperti pada Gambar 8 berikut :
Gambar 8. Hasil Uji Distribusi Ukuran Butir Material CTRB
Dari hasil pengujian distribusi ukuran butir selama pelaksanaan pekerjaan CTRB dapat disimpulkan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 8 yaitu menunjukan gradasi material  untuk  pekerjaan CTRB memenuhi  persyaratan  yang  di  ijinkan  (Pelaksanaan Daur Ulang Perkerasan Jalan dengan Semen Dicampur   Di tempat,  2010)
b. Batas-batas Atterberg
Hasil  -  hasil  pengujian  batas-batas  Atterberg  selama  pelaksanaan  dapat  plot dalam diagram batang terlihat  seperti pada Gambar 9 berikut :
03-Mar-15 04-Mar-15 05-Mar-15 06-Mar-15 19 ,5 0 12 ,9 6 17 ,5 0 10 ,6 4 6, 86 18 ,9 0 12 ,9 6 5, 94 14 ,9 0 10 ,3 6 4, 54 15 ,0 0 10 ,4 2 4, 58 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 1 2 3 JMF
03-Mar-15 04-Mar-15 05-Mar-15 06-Mar-15 Batas Cair Batas Plastis Indeks Plastisitas
K ua t T eka n B eb as (K g/ cm 2 ) Nomor Sample
Gambar 9.  Hasil Uji Distribusi Ukuran Butir Material CTRB
Dari hasil pengujian batas-batas Atterberg selama pelaksanaan pekerjaan CTRB dapat disimpulkan seperti  yang dapat dilihat pada Gambar  9  yaitu menunjukan indeks plastisitas (PI) 6,54%, 4,54%, 4,58, 6,86  ≤  10% syarat  yang ditentukan (Hicks 2002 dan Spesifikasi Khusus CTRB dan CTRSB ) .

## 4.2.2 Pengujian Sifat Mekanik Campuran CTRB
a. Uji Pemadatan Berat
Hasil  -  hasil  pengujian  pemadatan  berat  selama  pelaksanaan  didapat  hasil  uji pemadatan  berat CTRB dengan  kadar  semen  7%  dapat  diplotkan  dalam  satu  grafik hubungan  antara  kadar  air  dengan  berat  isi  kering  didapat  seperti  pada  Gambar  10 berikut:
1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2 4 6 8 10 12 14 16 B e rat is i k e rin g (t /m 3) Kadar air (%) MDD = 2,130 t/m 3 ZAV O M C = 7 ,9 %
Gambar 10.  Hubungan Kadar Air dengan Berat Isi Kering
b. Uji Kuat Tekan Bebas ( UCS )
Hasil - hasil pengujian kuat tekan bebas selama pelaksanaan dapat plot dalam diagram batang terlihat  seperti pada Gambar 11 berikut :
JMF 10-Mar-15 10-Mar-15 10-Mar-15 11-Mar-15 11-Mar-15 11-Mar-15 12-Mar-15 12-Mar-15 12-Mar-15 13-Mar-15 13-Mar-15 13-Mar-15 11-Mei-15 11-Mei-15 11-Mei-15 10-Jun-15 10-Jun-15 10-Jun-15
33 ,6 5
30 ,5 3 30 ,5 3 31 ,5 7 32 ,6 1 33 ,3 0 31 ,5 7 33 ,2 9 30 ,8 6 32 ,6 1 33 ,6 5
30 ,8 7 31 ,5 7 30 ,5 3 33 ,3 0 32 ,9 6 32 ,6 1 32 ,2 6 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 1 2 3
10-Mar-15 11-Mar-15 12-Mar-15 13-Mar-15 11-Mei-15 10-Jun-15
K ua tT eka n B eb as (K g/ cm 2 ) Nomor Sample
Gambar 11. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Campuran CTRB
Dari hasil pengujian kuat tekan bebas dari beberapa sampel selama pelaksanaan pekerjaan CTRB dapat  disimpulkan  seperti  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  11  yaitu menunjukan  nilai  ≥  30  kg/cm 2 memenuhi  syarat  (Spesifikasi  Khusus CTRB dan CTRSB , 2010) .
4.2.3 Pengujian Test Kepadatan Lapangan
a. Percobaan Pemadatan di lapangan
Pemadatan  di  lapangan  adalah  usaha  berapa  jumlah  lintasan  yang  dibutuhkan untuk  memadatkan  suatu  material  dengan  alat  pemadat  tertentu  agar  dapat  diperoleh derajat kepadatan yang disyaratkan spesifikasi teknis.
Pemadatan CTRB dan CTRSB harus  telah  dimulai  dilaksanakan  paling  lambat 60  menit  semenjak  pencampuran  material  dengan  air  atau  harus  telah  selesai  dalam waktu  120  menit  semenjak  semen  di  campur  air  dan  campuran  yang  telah  dihampar tidak  boleh  dibiarkan  tanpa  dipadatkan  dari  30  menit  (Spesifikasi  Khusus CTRB dan CTRSB ).
Pada  percobaan  pemadatan  ( Trial  Compaction )  ini  dibagi  3  (tiga)  segmen jumlah  variasi lintasan dapat di lihat seperti Tabel 1 sebagai   berikut :
Tabel 1. Segmen I dan Jumlah Lintasan
No. Alat Pemadat Jumlah Lintasan Segmen I Segmen II Segmen III 1. 2. Padfoot Compaction (Pemadatan Awal) Smoothing Drum (Pemadatan Akhir) 7 4 8 4 9 4
Dari  hasil  percobaan  pemadatan  di  lapangan  di  tiga  segmen  dengan  jumlah lintasan  yang  berbeda  dan  hasil  test  pit  untuk  mengetahui  tebal  sebelum  pemadatan maupun sesudah pemadatan serta hasil test derajat kepadatan memakai alat Sand Cone dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2 Hasil Test Pit dan Derajat Kepadatan CTRB
No. Segmen Tebal Gembur (cm) Tebal Padat (cm) Derajat Kepadatan (%) Spesifikasi (%) 1. 2. 3. I
II III
35
35
35 30,7 30,3 29,2 98,38 100, 35 102,65 ≥ 95
Dari  Tabel  2  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  pengujian  derajat  kepadatan lapangan untuk ketiga segmen percobaan yaitu 98,38%, 100,35% dan 102,65%  > 95% memenuhi  yang  disyaratkan  (Spesifikasi  Khusus CTRB dan CTRSB ),  dan  untuk rencana  kerja  dilapangan  yang  memenuhi  syarat  yaitu  segmen  II  dengan  ketebalan padat 30,30 cm ≥ 30 cm tebal pada desain yang disyaratkan.
b. Pengujian Derajat Kepadatan
Hasil  -  hasil  pengujian  derajat  kepadatan  dengan  alat Sand  Cone selama pelaksanaan dapat diplotkan dalam satu grafik hubungan antara titik stasiun dengan derajat kepadatan dan kadar air didapat seperti pada Gambar 12 dan Gambar 13 sebagai berikut :
94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 100,00 101,00 102,00 103,00 0 2 4 6 8 10 12 De raj at K ep ad at an (% ) Stasiun 0+000 0+400 0+800 1+600 1+200 2+000 2+400 S p e s ifik a s i  K hu su s C T R B d a n C T R S B
Batas Spesifikasi Khusus CTRB dan CTRSB  > 95 %
Gambar 12.  Hubungan Stasiun titik Pengujian dengan Derajat Kepadatan CTRB
10-Jun-15 0+200 0+400 0+600 0+800 1+000 1+200 1+800 1+825 1+850 1+900 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 0 2 4 6 8 10 12 K ad ar Air ( % ) Stasiun Batas Kadar Air Optimum = 7,8 % 0+000 0+400 0+800 1+600 1+200 2+400
2+000
Gambar 13.  Hubungan Stasiun titik Pengujian dengan Kadar Air CTRB
Dari  hasil  pengujian  derajat  kepadatan  dari  beberapa  sampel  selama pelaksanaan  pekerjaan CTRB dapat  disimpulkan  seperti  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 13 dan Gambar 14 yaitu menunjukan nilai derajat kepadatan > 95% memenuhi syarat (Spesifikasi Khusus CTRB dan CTRSB , 2010) dan kadar air lapangan cenderung > 7,8% ( OMC ).

## 5.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam  penyusunan  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat simpulkan antara lain :
1. Uji distribusi ukuran butir material daur ulang untuk rencana kerja campuran (JMF) dan selama pelaksanaan semuanya memenuhi syarat yang diijinkan.
2. Pengujian  Batas-batas Atterberg material  daur  ulang  untuk JMF dan  selama pelaksanaan semuanya  memenuhi  syarat  yang diijinkan dengan indek plastisitas    ≤ 10%  syarat  yang  ditentukan (Hicks 2002  dan  Spesifikasi  Khusus CTRB  dan CTRSB ).
3. Berdasarkan  klasifikasi  tanah  sistem USCS termasuk  pada  kelompok CL-ML yaitu lanau  tak  organik,  lempung  kepasiran  dengan  plastisitas  rendah  dan AASHTO termasuk pada kelompok A-4 yaitu lempung lanau dengan plastisitas rendah.
4. Kepadatan JMF di laboratorium, dengan semen 7%  didapat  dmax 2,135 t/m 3 kadar air optimum 7,80 % dan selama pelaksanaan didapat  dmax 2,130 t/m 3 , dengan kadar air optimum 7,90 %.
5. Kuat  tekan  bebas JMF UCS 7hr 30,371  kg/cm 2 dan  selama  pelaksanaan  semuanya pengujian menunjukan hasil ≥ 30 kg/cm 2 memenuhi syarat
6. Dari  Percobaan  pemadatan  untuk  hasil  Test  pit  dan  kepadatan CTRB di  lapangan menggunakan  pengujian  pemadatan  metode sand  cone yaitu  segmen  II  sebagai acuan  pemadatan  lapangan  dengan  hasil  tebal  padat  30,30  cm  ≥  30  cm  dari  tebal desain  dengan  derajat  kepadatan  lapangan  100,35%    >  95%  memenuhi  yang disyaratkan
7. Kepadatan CTRB di lapangan menggunakan pengujian pemadatan metode sand cone selama  pelaksanaan  semuany a didapat  hasil  derajat  kepadatan  >  95 % memenuhi syarat dan kadar air lapangan cenderung > 7,8% (OMC ).

## DAFTAR PUSTAKA
Muda,  Anastasia  (2009) Tinjauan  Kuat  Tekan  Bebas  dan  Drying  Shrinkage  Cement Treated  Recycling  Base ( CTRB )  pada  Rehabilitasi  Jalan  Boyolali  –  Kartosuro, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
R,  Bambang  (2015) Meningkatkan  Struktur  Lapis  Pondasi  Perkerasan  Lama  Dengan Metode Cement Treated Recycling Base, Media Ilmiah Jurnal Teknik Sipil UM Palangkaraya. Nomor 2 vol. 03 Juni 2015. Hal. 7-14
Hardiyatmo,  H.C,  (2010), Stabilisasi  Tanah  Untuk  Perkerasan  Jalan ,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta.
Hardiyatmo,  HC,  (2006), Mekanika  Tanah  1,  Edisi  Keempat ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Arizal, (2011). Teknologi Bahan Konstruksi . Universitas Mercu Buana
Saodang H, (2005), Konstruksi Jalan Raya , Nova, Bandung SNI 03-1743-1989, Metode Pengujian Kepadatan Berat, Jakarta
SNI 03-1965.1-2000 (PDM 08-2000-03), Air Tanah Dengan Alat Speedy
SNI  03-2828-1992 Pengujian  Kepadatan  Lapangan  Dengan  Sand  Cone ( Cara Pengujian dan Permasalahannya)
SNI 03-2828-1992, Metode Pengujian Kepadatan Lapangan Dengan Alat Konus Pasir SNI  1965:2008, Cara Uji  Penentuan  Kadar  Air  Untuk  Tanah  dan  Batuan  di Laboratorium
Badan  Standar  Nasional,  (2008). Cara  Uji  Penentuan  Batas  Cair  Tanah  (SNI  1967- 2008). Jakarta
Badan  Standar  Nasional,  (2008). Cara  Uji  Penentuan  Batas  Plastisitas  dan  Indeks Plastisitas Tanah (SNI 1966-2008). Jakarta Badan  Standar  Nasional,  (2008). Cara  Uji  Analisis  Butir  Tanah  (SNI  3423-2008).
Jakarta
Hendarsin,  (2000). Perencanaan  Teknik  Jalan  Raya. Penerbit  Politeknik  Negeri Bandung
Pusat Litbang Prasarana Transportasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, (2010). Spesifikasi Khusus CTRB dan CTRSB. Jakarta
Pusat Litbang Prasarana Transportasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan  Umum,  (2010). Pedoman  Konstruksi  dan  Bangunan  Pelaksanaan Daur Ulang Perkerasan Jalan dengan Semen Dicampur Di tempat. Jakarta Dinas  PekerjaanUmum  Provinsi  Kalteng,  (2015). Back Up Data Quality  Bulan Maret,
Mei  dan  Juni  2015  Paket  Peningkatan  Jalan  Lingkar  Luar  Muara  Teweh.
Palangkaraya
Dinas  PekerjaanUmum  Provinsi  Kalteng,  (2015). Job  Mix  Formula    Maret  Cement Treated Recycling Base ( CTRB ) Paket Peningkatan Jalan Lingkar Luar Muara Teweh. Palangkaraya